﻿16 
  SETTERBERG, 
  RUBIDIUM- 
  UND 
  CAESIUM-VERBINDUNGEN. 
  

  

  auf 
  den 
  gewunscliten 
  Wärmegrad 
  erhitzt, 
  das 
  Caesiummetall 
  

   in 
  das 
  mit 
  Petroleum 
  geflillte 
  Rohr 
  gebracht 
  und 
  allés 
  auf 
  

   gleichmässiger 
  Temperatur 
  durch 
  häufiges 
  Zuschlltten 
  von 
  

   kochendem 
  Wasser 
  gehalten 
  und 
  die 
  ganze 
  Zeit 
  durch 
  einen 
  

   Ruhrer 
  in 
  stetiger 
  Bewegung 
  erhalten. 
  

  

  Da 
  das 
  Caesium 
  eine 
  etwas 
  oxydirte 
  Oberfläche 
  hatte, 
  

   welche 
  eine 
  geuaue 
  Beobachtung 
  erschwerte, 
  so 
  stellte 
  ich 
  

   auch 
  in 
  das 
  Rohr 
  einen 
  Kapillarglasfaden, 
  mit 
  welchem 
  das 
  

   Metall 
  gestossen 
  werden 
  konnte. 
  

  

  Bei 
  + 
  26° 
  Celsius 
  war 
  das 
  Metall 
  noch 
  ganz 
  fest, 
  bei 
  

   + 
  27° 
  dagegen 
  geschmolzen. 
  

  

  Das 
  specifische 
  Gewicht 
  habe 
  ich 
  durch 
  zwei 
  verschiedene 
  

   Verfahren 
  bestimmt: 
  

  

  1) 
  Ein 
  gediegenes 
  von 
  hervorragenden 
  Ecken 
  und 
  Kan- 
  

   ten 
  befreites 
  Stllck 
  des 
  Metalles 
  wurde 
  mit 
  einem 
  Pinsel 
  

   von 
  der 
  Oxydhaut 
  befreit, 
  auf 
  Löschpapier 
  durch 
  Umrollen 
  

   getrocknet 
  und 
  unter 
  Petroleum 
  gewogen. 
  Diese 
  Arbeit 
  

   musste 
  rasch 
  ausgefllhrt 
  werden, 
  weil 
  das 
  Caesium, 
  besonders 
  

   beim 
  Reiben 
  öder 
  Drucken 
  mit 
  dem 
  Papier 
  sich 
  rasch 
  ent- 
  

   ziindet. 
  Das 
  Gefäss, 
  ein 
  Pyknometer, 
  in 
  welchem 
  das 
  Metall 
  

   gewogen 
  war, 
  wurde 
  nachher 
  mit 
  Petroleum 
  voll 
  gefiillt 
  und 
  

   von 
  Gasblasen 
  möglichst 
  gut 
  befreit 
  gewogen. 
  Die 
  fiir 
  ein 
  

   genaues 
  Resultat 
  lästigen 
  Uebelstände 
  sind 
  hier 
  das 
  schwierige 
  

   Austrocknen 
  des 
  Metalles 
  und 
  die 
  Gasentwicklung, 
  welche 
  

   das 
  Caesium 
  auch 
  mit 
  völlig 
  trocknem 
  Oel 
  hervorbringt. 
  

   Eine 
  Wägung 
  mag 
  hier 
  angefuhrt 
  werden: 
  

  

  Das 
  Pyknometer 
  leer 
  wog 
  5,3902 
  + 
  15° 
  C. 
  

  

  mit 
  Wasser 
  gefiillt- 
  12,2602 
  

  

  mit 
  Oel 
  gefiillt 
  — 
  - 
  10,9533 
  + 
  17^ 
  C. 
  

  

  Das 
  Oel 
  worin 
  das 
  Metall 
  gewogen 
  

  

  werden 
  sollte 
  -- 
  7,702i 
  

  

  Das 
  Oel 
  mit 
  Metall 
  8,0400 
  

  

  Das 
  mit 
  Oel 
  gefiillte 
  Pyknometer 
  in 
  

  

  welchem 
  das 
  Metall 
  lag- 
  11,1451 
  

  

  Wonach 
  das 
  spec. 
  Gewicht 
  des 
  Metalles 
  im 
  Verhältniss 
  

   zu 
  Oel 
  2,313 
  ausmacht. 
  Zwei 
  andere 
  Wägungen 
  gaben 
  2,307 
  

   und 
  2,312. 
  Das 
  specifische 
  Gewicht 
  des 
  Oels 
  von 
  + 
  17 
  gegen 
  

   Wasser 
  von 
  '+ 
  15 
  war 
  0,8098 
  das 
  des 
  Metalls 
  also 
  1,872 
  bei 
  

   15° 
  C. 
  

  

  2) 
  Das 
  Gewicht 
  eines 
  grösseren 
  Stiickes 
  des 
  Metalles 
  wurde 
  

   unter 
  Petroleum 
  wie 
  oben 
  bestimmt, 
  dasselbe 
  dann 
  an 
  eine 
  

  

  